( 86a ) 

 a la flamme du chalumeau, en un verre transparent, un peu bulleux, 

 tandis que le jade blanc, se transforme en un émail blanc mat. La ténacité 

 paraît être à peu prés la même sur ces deux substances et tient sans doute à 

 l'agrégation, au contournement de leurs lamelles ou fibres cristallines. 

 Toutes deux résistent à l'action des acides nitrique, chlorhydrique et sul- 

 furique. 



» Si les caractères physiques établissent déjà une notable différence 

 entre ces matières, leur composition chimique nous apporte un moyen de 

 distinction beaucoup plus net encore. 



» Pour faire l'analyse du jade vert, j'ai dû suivre l'excellente méthode 

 que M. Henri Sainte-Claire Deville a fait connaître, pour attaquer et sépa- 

 rer les éléments des silicates insolubles dans les acides. 



» La matière a été fondue avec moitié de son poids decarbonate de chaux 

 pur, artificiellement préparé. On a obtenu, par cette fusion, un verre trans- 

 parent un peu bulleux et légèrement coloré en vert. On l'a pulvérisé, puis 

 dissous dans l'acide nitrique étendu de son volume d'eau. On a évaporé la 

 liqueur acide à siccité, et chauffé le résidu, pendant quelques heures, à une 

 température de -+- i5o u à -t- 3oo° centigrades. La masse sèche et refroidie a 

 été traitée par une dissolution bouillante de nitrate ammoniacal à laquelle 

 on a ajouté quelques gouttes d'ammoniaque; on a prolongé l'ébullition 

 pendant une demi-heure environ. 



•> Les éléments qui constituaient la matière soumise à l'analyse ont été, 

 par cette méthode, séparés en deux parts : la silice, l'alumine et l'oxyde 

 fèrrique sont demeurés insolubles, tandis que la chaux, la magnésie et les 

 alcalis ont été dissous dans la liqueur ammoniacale. 



» On a séparé l'alumine et l'oxyde de fer de la silice, en mettant ces trois 

 matières, encore humides, en digestion avec l'acide nitrique, à une tempé- 

 rature de -+- 6o°. L'alumine et l'oxyde de fer ont été dissous ; la silice inso- 

 luble a été séchée, chauffée au rouge et pesée. Cette silice, traitée ensuite par 

 l'acide fluorhydrique additionné d'une goutte d'acide sulfurique, s'est entiè- 

 rement dissoute et volatilisée à l'état de gaz fluosilicique. La liqueur acide 

 évaporée à siccité n'a laissé qu'un faible résidu alumineux s'élevant à peine 

 à 4 milligrammes. 



» La liqueur nitrique contenant l'alumine et l'oxyde de fer a été éva- 

 porée à siccité, et le résidu chauffé au rouge-cerise. On a pris le poids de ce 

 résidu. On l'a fondu ensuite avec du bisullate de potasse, à la tempéra- 

 ture du rouge sombre. La masse fondue et refroidie s'est entièrement dis- 



